Petrographie. 



483 



Eisenkies mit Blei- Kupferkies mit etwas Spatheisenstein 



Bleiglanz glänz u. Zinkblende Bleiglanz, Zinnstein mit Kupferkies 



(Macedonien) (Nagy-Almas und und Zinkblende (Ka- (Katharinaberg 



Yerespatak) tharinaberg bei Dux) bei Dux) 



Au 0,0008 0,0010 1 Spur Spur 



Ag 0,23 0,0170 0,002 0,019 



Cu 0,77 0,51 23,31 11,42 



Pb 81,88 6,05 0,97 1,09 



Zn — 5,65 3,65 — 



Sn — 0,07 1,53 Spur 



Fe 0,67 27,93 22,69 13,03 



Mn — . — — 0,81 



Sb 0,30 — - — 



S 10,44 32,85 23,23 2,19 



Si0 2 4,94 19,86 21,35 32,64 



A1 2 3 — 3,90 1,10 1,10 



0,82CaCO 3 Diff. 3,162 0.30CaO ll,42CaO 



(CaO,MgO,Aik.,B 2 0,C0 2 ) 



Sa. 100,0508 lÖÖTÖÖ ~ (98,132) (73,719) 



Anal. Eichleiter John John John 



c) Antimonit von Grobse: Sb 70,27, Pb 1,10, Fe 0,52, S 28,11; 

 Sa. 100,00 (John). 



d) Brauneisenstein vonPaliban in Ungarn: Si0 2 26,42, A1 2 3 10,58, 

 Fe 2 3 41,36, Mn0 2 9,64, CaO 0,92, MgO 0,10, S 0,002, P 0,23, Glüh- 

 verl. 10,14; Sa. 99,392 (John). 



e) Kalke', Dolomite, Mergel: 



CaCO s HgCO, ^> «. ü^er 



Stramberg 99,48 0,29 0,21 0,22 



Kaltenleutgeben 69,07 3,17 3,36 23,04 



Sainiza, Ungarn 62,36 2,12 4,70 29,50 



(94,00 1,72 — 2,12 



Brunn a. d. Wild (NÖ.) . . . . 1 96,90 1,55 — 0,68 



189,50 1,87 — 5,20 



St. Veit a. d. Triesting (Dolomit) 55,50 44,41 0,03 0,01 



Veghles, Ungarn (Dolomit) . . . 50,30 40,03 1,72 6,72 



Horäzdovitz 84,79 0,42 0,61 13^61 



Vrbovsko (Dolomit) 57,68 41,93 0,48 0,10 



Stangenthal bei Lilienfeld . . . 95,50 1,28 0,32 2,80 



Satteies bei Carlsbad 95,20 — 1,98 2,02 



Koneprus 99,39 0,67 0,09 0,05 



Karlstein 94,64 5,36 0,14 0,48 



Korno 94,58 2,84 0,49 1,44 



Karlstein 79,00 14,53 0,90 4^27 



Travnik 99,50 — 0.32 0,22 



Lindewiese 96,37 — — 2,74 



(John) 



1 Im sog. Naturerz. Im Hanuser Erz: Au 0,0003, Ag 0,0047, im 

 Toszka-Erz: Au 0,0003, Ag 0,0022. 



ff* 



